( '46) 



» L'attaque du platine métallique par un mélange de soude caustique avec un agent 

 minéralisateur, tel que le chlorure de sodium, permet d'obtenir facilement le platinate 

 de soude cristallisé en belles lamelles hexagonales. Il suffit de chauffer pendant deux 

 heures, à la température de la fusion du cuivre, un creuset de platine renfermant iS?'' 

 d'un mélange à parties égales de NaCi et de NaHO'. Le poids du platinate qui se 

 forme ainsi, aux dépens des parois du creuset, peut atteindre plusieurs décigrammes. 

 On obtient un rendement beaucoup plus avantageux en ajoutant de la mousse de 

 platine au mélange. La composition du produit diffère, selon que l'on remue fréquem- 

 ment la masse pour ramener le platinate au contact du fondant, ou qu'on laisse celui-ci 

 s'accumuler en un anneau à la surface du bain. 



» Dans le premier cas, il se produit des lamelles microscopiques d'un jaune brun, 

 agissant faiblement sur la lumière polarisée, facilement solubles dans l'acide chlorhy- 

 drique. Les cristaux obtenus au contraire en laissant l'anneau se rassembler au-dessus 

 du bain sont beaucoup plus volumineux que les premiers. Ils renferment moins d'eau 

 et plus de soude, présentent la couleur rouge brun du sesquioxyde de fer, et sont dif- 

 ficilement solubles dans l'acide chlorliydrique. L'analyse de chacun de ces deux hy- 

 drates a donné les nombres suivants : 



l. II. 



PtO^ 87,02 86,69 



NaO 2,33 5,34 



HO (par diff.) 10, 65 7,97 



)> Ces composés se déshydratent lentement entre 200° etSoo". Le second retient son 

 eau avec beaucoup d'énergie; après deux heures de calcination à 350", il n'avait perdu 

 que 0,67 pour 100 de son poids. Au rouge sombre, les platinates de soude se détruisent 

 rapidement en laissant de la soude caustique et du platine métallique; le résidu ren- 

 ferme toujours un peu de platinate régénéré par l'action inverse de l'alcali sur le 

 métal. 



B Ces hydrates présentent une remarquable analogie de composition avec les fer- 

 rites alcalins obtenus dans des conditions presque identiques {'). L'alumine paraît, 

 d'après mes observations, susceptible de former des combinaisons semblables. L'exis- 

 tence de ces types singuliers n'est donc pas un fait isolé. 



» Les expériences qui précèdent montrent que les platinates possèdent 

 une stabilité comparable à celle des manganates et des ferrites. Elles offrent 

 un nouvel exemple de la formation de composés à une température supé- 

 rieure à celle de leur destruction (°). » 



(') Comptes rendus, t. CVI, p. i53o. et t. CVII, p. 240; 1888. 

 (-) Ce travail a été fait au laboratoire d'Enseignement et de Recherches de la Sor- 

 bonne. 



